— 42 — 



rappresentano i valori medi di determinazioni doppie, fatte a temperature 

 eguali, nelle due serie di misure si sono fatte cioè delle- osservazioni portando 

 il dilatometro dalle temperature basse alle più alte, e poscia retrocedendo 

 sino alla temperatura iniziale, e avendo cura di fermarsi, nella serie discen- 

 dente, alle temperature alle quali si sono fatte le osservazioni della serie 

 ascendente. Dai risultati appunto di tali osservazioni a temperature pressoché 

 eguali si sono fatte le medie e con queste si sono calcolate le densità. 



« I valori delle densità sono rappresentati da una retta, dalla quale si 

 sono dedotti i numeri registrati nell'ultima parte della tabella XVI. Tale 

 retta prolungata sino alla temperatura % di fusione della lega (perciò 10° al 

 disotto della minima temperatura osservata) serve a stabilire la densità della 

 lega liquida a x. 



« Ciò si può fare per essere la lega, come lo dimostra il suo raffred- 

 damento, una delle così dette leghe chimiche. 



Tabella XVI. 

 Densità della lega 85 Cd -f- 15 Zn fra 26U°,7 e 350°. 



l a Serie 

 P = 45,8242 



2 a Serie 

 P = 45,5260 



Valori 

 dalla 



dedotti 

 curva i 



t 





t 



D 



t 



D 



305°0 



7,7444 



270°4 



7,7843 



260/7 



7,7980 



325,6 



7,7151 



279,6 



7,7756 



280 



7,7745 







299,2 



7,7516 



300 



7,7505 







321,2 



7,7260 



318 



7,7280 







342,5 



7,6964 



350 



7,6885 



e 11 coefficente di dilatazione della lega liquida è 



a = 0,0001601 



col quale si calcola la densità D x s si ha 7,7985, come si è ottenuto colla curva. 



« La variazione percentuale della densità nell'atto della solidificazione 

 è quindi: 



J = 4,24. 



« Il coefficente di dilatazione dello zinco liquido quale si può ricavare 

 dai dati che sopra, è ' 



a = 0,0001144 



e la densità dello zinco liquido a 350° 6,476; perciò è per esso 



DJ = 6,431. 



